l358 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE, — Sur les dilatations à de hautes températures de quelques 

 matériaux rèjractaires . Note de M. B. Bogitcii, présentée par M. Henry 

 Le Chatelier. 



On désigne sous le nom de matériaux réfractaires ^ certaines matières 

 très peu fusibles, telles que la silice, les argiles, la magnésie, etc. employées 

 pour la construction de la maçonnerie des fours el des foyers. 



La connaissance du mode de dilatation des matériaux réfractaires est 

 importante pour leur choix dans la construction des fours. Ainsi les fours 

 à marche discontinue exigent par leur construction des matières réfrac- 

 taires à plus faible coefficient de dilatation que les fours à marche continue, 

 où les \'ariations de température sont faibles. 



La dilatation de quelques matières réfractaires a déjà été l'objet d'études 

 de MM. Henry Le Chatelier, Coupeau, Emilio Damour, etc. 



Dans la plupart de ces recherches, les mesures n'ont pas été poussées 

 au delà de 800° à 1000°. Or, les fours industriels fonctionnant, le plus 

 souvent, au-dessus de ces températures, il était très intéressant de recher- 

 cher ce que devient la dilatation des matières réfractaires au-dessus 

 de 1000*'. 



La méthode qui m'a servi pour observer les dilatations linéaires est la 

 suivante : une éprouvette de 9*""^ à to'^'" de longueur et de 3'^™" à 4*^'"' de 

 section, découpée dans une brique à essayer, est chauffée dans la position 

 verticale, à l'intérieur d'un petit four de laboratoire, dont la température 

 peut atteindre i5oo°. A côté de l'éprouvetle et reposant sur le même 

 support, se trouve une tige de silice fondue, plus longue que l'éprouvette 

 et sortant un peu du four. L'éprouvette porte sur son extrémité supérieure 

 une autre petite tige de silice fondue, d'une longueur telle qu'ajoutée à 

 celle de l'éprouvette, elle égale la longueur de la première tige de silice. 



Les différences de hauteur entre les deux tiges de silice, observées au 

 cours de l'expérience au moyen d'une lunette munie d'un micromètre, 

 représentent les différences de dilatation entre l'éprouvette et une même 

 longueur de la tige de silice. 



La dilatation vraie de l'éprouvette est égale, à chaque température, à la 

 différence d'allongement observée, augmentée de l'allongement de la tige 

 de silice. 



Voici la composition centésimale de quelques-unes des matières réfrac- 

 taires qui ont servi à mes expériences. 



